Conveyor belt furnace
کنویر بیلٹ بھٹی ایک بھٹی ہے جو تیز تھرمل پروسیسنگ کے لیے پرائمری ہیٹنگ چیمبر کے ذریعے عمل کے حصوں یا مواد کو لے جانے کے لیے کنویر یا بیلٹ کا استعمال کرتی ہے۔ یہ مصنوعات کو تیزی سے خشک کرنے اور ٹھیک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور آج کل شمسی سیل مینوفیکچرنگ کی موٹی فلم اور میٹالائزیشن کے عمل میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ کنویر بیلٹ بھٹی کے دیگر ناموں میں میٹالائزیشن بھٹی، بیلٹ بھٹی، ایٹموسفیر بھٹی، انفراریڈ بھٹی اور فاسٹ فائر بھٹی شامل ہیں۔ عام طور پر، ایک کنویر بھٹی ایک سرنگ کے ڈھانچے کو اپناتی ہے اور متعدد کنٹرول شدہ زونوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں پہلے سے گرم کرنے، بائنڈر جلانے، حرارتی، فائرنگ اور ٹھنڈک کے زون شامل ہوتے ہیں۔ ایک کنویر بھٹی میں تیز تھرمل ردعمل، یکساں اور مستحکم درجہ حرارت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ یہ علاج شدہ حصوں کو تقریبا 1050 ڈگری سیلسیس تک گرم کر سکتی ہے۔ کنویر بھٹی کی بیلٹ کی رفتار 6000 ملی میٹر/منٹ تک ہو سکتی ہے۔ مصنوعات کو اورکت تابکاری کے ذریعے مؤثر طریقے سے گرم کیا جاتا ہے (یہ سیرامک ہیٹر یا آئی آر لیمپ بھی ہو سکتے ہیں) اور کنٹرول شدہ علاقوں سے گزرنے کے بعد خشک اور فائر کیا جاتا ہے، اس کے بعد تیزی سے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پروسیسنگ ایپلی کیشنز موٹی فلم پروسیسنگ ایک پیسٹ کو سبسٹریٹ پر اسکرین کرنے کے بعد اور یہ کمرے کے درجہ حرارت پر 5-15 منٹ کے لیے آباد ہو جاتا ہے، سالوینٹس کو ہٹانے کے لیے اسے 10-15 منٹ کے لیے 100-150 °C پر تندور میں خشک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 500 اور 1000 ڈگری سیلسیس کے درمیان درجہ حرارت پر کنویر بیلٹ بھٹیوں میں فائرنگ مکمل کی جاتی ہے۔ کرسٹل لائن سلکان سولر سیل مینوفیکچرنگ برقی رابطے عام طور پر اسکرین پرنٹنگ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ فائرنگ کنویئر بیلٹ بھٹیوں میں تقریبا 700 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر چند منٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ فائر کرنے پر، نامیاتی سالوینٹس بخارات بن جاتے ہیں اور دھات کا پاؤڈر برقی کرنٹ کے لیے ایک محرک راستہ بن جاتا ہے۔ پتلی فلم شمسی سیل کی تیاری ایک شفاف کنڈکٹنگ گلاس، جس پر ڈوپڈ ایس این او 2 یا آئی ٹی او فلم لیپت ہوتی ہے، کو سبسٹریٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پتلی فلم، جیسے سی ڈی ایس، پھر سی ایس ایس یا سی بی ڈی تکنیک کے ذریعے جمع کی جاتی ہے۔ سی ڈی ایس فلم کو کم کرنے والے ماحول میں یا CdCl2 کی موجودگی میں 400-500 °C پر کنویر بیلٹ بھٹی کے ذریعے حرارت کا علاج کیا جاتا ہے۔ ڈائی حساس شمسی خلیوں میں انٹرفیسیل سطح کے رقبے کو بڑھانے کے لیے ڈائی حساس شمسی سیل (ڈی ایس ایس سی) مینوفیکچرنگ ٹی او او 2 نینو پارٹیکلز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ نینو پارٹیکل فلمیں عام طور پر ٹائٹینیا نینو کرسٹل کے پیسٹ کو اسکرین پرنٹ کرکے اور پھر کنویئر بیلٹ بھٹی میں 450-500 °C پر ذرات کو ایک ساتھ جوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ حوالہ جات صنعتی بھٹیوں